14 Sitzung der math.-phys. Glosse vom 13. Januar 1872. 
abschluss zerlegt wird in Zinkblende, Sprödglaserz und 
Kupferkies , welche sich um einen aus Kupferglanz (Cu* S) 
bestehenden Rest-Kern anlagern, und Antimonglanz, der in 
Lösung weggefiihrt und an anderen Stellen des Ganges als 
sehr neue Bildung wieder niedergeschlagen wird. Dass auch 
Quecksilberfahlerz in analoger Weise gespalten wird, werden 
die nachfolgenden Erörterungen darthun. 
Dünne Ueberzüge von Kupferkies auf den Flächen stark 
angefressener Krystalle ca 0) und das fast unmerkliche 
Verlaufen von derbem Fahlerz in poröse hell bleigrau ge- 
färbte weichere Massen , deren Höhlungen zunächst mit 
Zinnober und zu oberst mit Eisenspath ausgefdllt sind, ver- 
anlassten eine nähere Untersuchung.. Dass der Eisenspath 
mit dem Zersetzungsprocess des Fahlerzes Nichts zu thun 
habe , sondern erst nach Vollendung desselben infiltrirt 
worden ist, ergibt schon ein Blick auf die sogleich anzu- 
führende Analyse des letzteren. 
Das FahKrz iot eisenschwarz, von lebhaftem fettähn- 
lichen Metallglanze und 5,095 spec. Gew. Es besteht nach 
einer auf meinen Wunsch von Hrn. J. Oellacher in Innsbruck 
ausgelührten Analyse aus : 
Schwefel 
21,90 oder 
Arsen 
0,31 
Schwefelarsen 
0,51 
Antimon 
23,45 
Schwefelantimon 
32,81 
Wismuth 
1,57 
Schwefelwismuth 
1,93 
Kupfer 
32,19 
Halbschwefelkupfer 
40,31 
Quecksilber 
17,32 
Schwefelquecksilber 
20,09 
Eisen 
1,41 
Schwefeleisen 
2,22 
Kobalt 
0,23 
Schwefelkobalt 
0,35 
Zink 
0,10 
Schwefelzink 
0,15 
Gangart 
1,39. 
2) N. Jahrb 
f. Mineral, 1865. 
S. 696. 
